— 1G1 — 



non superavano mai il 0,3 % di mercurio. Ecco i dati relativi alle esperienze 

 eseguite : 



Miscele liquide 

 molecole % 



Cristalli 

 impiegati 



Tipll 1 ventilici 

 lidi ailldilloi 



HgS trovato 



Molecole % 

 di HgCl» 



11 PI OYÌ cffll 1 1 

 lylloLdlil 



Valore medio 

 di f! 



Ci 



. 85,7 • 



gr. 

 1,0182 



gr- 

 0,8278 



C s 



92,0 



92,2 





1,0300 



0,8396 



92,4 





69,4 



1,0042 



0,7544 



79,2 



79,6 



» 



1,0084 



0,7612 



80,0 





60,4 



1,0500 



0,7582 



72,3 



72,3 





1,0472 



0,7566 



72,3 





48,8 



1,0706 



0,6780 



47,6 



47,6 



24,3 



1,0764 



0,6066 



22,7 







1,3308 



0,7454 



21,5 



22,1 



La penultima esperienza è meno attendibile delle altre perchè fatta con 

 una miscela molto vicina alla composizione del crioidrato. 



Rappresentiamo ora graficamente questi risultati segnando sulle orizzon- 

 tali passanti pei punti che rappresentano i punti di congelamento di determi- 

 nate miscele liquide, la composizione dei cristalli che rispettivamente da tali 

 miscele si separano. Otteniamo così dei punti che uniti fra loro e coi punti 

 di fusione dei componenti puri, ci danno due tratti di curve AD e BE 

 (fìg. 1). Tutti i punti di tali curve hanno la proprietà già detta; dalla mi- 

 scela liquida che corrisponde al punto crioidratico C si separa il crioidrato 

 costituito da due specie di cristalli misti di cui le composizioni sono rappre- 

 sentate dai punti D ed E; l'intervallo DE va circa dal 50 al 70% di clo- 

 ruro mercurico. Facciamo osservare che nelle separazioni di cristalli uniti 

 una certa quantità di acqua madre rimane aderente ai cristalli stessi : 

 per la qual cosa si comprende come le due curve debbano in realtà essere 

 un po' più scostate l'una dall'altra, e l'intervallo DE un po' più ampio di 

 quello che risulti dalle esperienze. È notevole poi che il tratto AD è assai 

 più vicino ad AC di quello che sia BE rispetto a BC ; e però, calcolando i 

 coefficienti di ripartizione (cioè i rapporti dei due componenti nelle miscele 

 liquide e nei rispettivi cristalli separati), si troverebbe pei cristalli nella 

 forma del ioduro un coefficiente sensibilmente maggiore di quello relativo ai 

 cristalli nella forma del cloruro. 



Con ciò essendo terminata questa parte dello studio, siamo passati al- 

 l'esame dei fenomeni di trasformazione allo stato solido. E che tali fenomeni 

 avvenissero realmente, era subito reso manifesto dal fatto che tutte le masse 

 cristalline gialle, ottenute facendo solidificare le miscele liquide, passavano, 

 a temperatura ordinaria, in breve tempo al color rosso ; e ciò anche se il loro 

 contenuto in ioduro mercurico era minimo: così arrossavano persino miscele 

 contenenti soltanto 1,8 mol. di ioduro in 100 parti. Questo strano fatto si 



Kendiconti. '1903, Voi. XII, 2° Sem. 21 



